— 444 — 
La curva di fusione ABDFG presenta un minimo e due gomiti, sulla 
cui esistenza non vi è alcun dubbio. Il campo d'esistenza delle soluzioni 
solide si estende fino alla concentrazione di ca. 61°/, K:$0,, il quale mi- 
scuglio forma un eutettico con il composto 2 Cd SO, . K,S0,. L’eutettico F 
si trova alla concentrazione di 50°/, di ciascun. componente e alla tempe- 
ratura di 653°; esso si estende da 61°/, a 32 / K:S0,. Da F la curva 
di fusione risale regolarmente fino al 32°/ KsS0, dove presenta un primo 
gomito alla temp. di 763°. I miscugli successivi hanno tutti una sola e 
notevole fermata alla temp. di 763° oltre il punto di cristallizzazione ini- 
ziale. Questo fatto e le altre circostanze, che non comparisce più l’eutettico 
a 653° e che la massima fermata a 763° è data da miscugli intorno al com- 
posto 2CdSO,.K.S0, le cui percentuali dei componenti sono 29,48 °/ 
K:S0, e 70,52 °/ CdSO,, ci inducono ad ammettere che esso si formi al 
disotto di questa temperatura. Il suo campo d’esistenza limitato ha reso difficile 
la sua determinazione; ma sulla sua formazione si esclude ogni dubbio, ap- 
punto perchè le poche miscele ripetute più volte hanno costantemente dato 
gli stessi effetti termici. Come prova indiretta può servire la frequenza di 
questo tipo di composto, tipo Langbeinite, da noi in altri casi riscontrato 
e da Mallet preparato con molti metalli bivalenti. La sua formazione con- 
ferma ancora una volta l'analogia tra Cd e Mg. 
Dal punto D la curva sale fino in B, dove presenta un altro gomito alla 
temp. di 813° e alla concentrazione di 22°/, K,S0,. I miscugli successivi 
fino al CASO, puro, che hanno i primi punti di cristallizzazione sull’ ultimo 
tratto rettilineo AB, presentano soltanto un notevolissimo punto di fermata 
a 813°. È vero che si è nelle vicinanze del punto di trasformazione di 
CdSO,, ma l'effetto termico è troppo forte, perchè si possa confondere con 
esso; inoltre alcuni miscugli K SO, come per es. il 32°/,, a questa tem- 
peratura subiscono perfino un sopraraffreddamento. Le curve di raffredda- 
mento, d’altra parte, che non presentano più il punto di fermata a 763° nè 
altro fenomeno, scendono in modo molto regolare; è quindi evidente che 
debba svolgersi una reazione più complessa. 
Poichè la massima fermata la presenta proprio la massa fusa con 32 °/, 
K.SO,, si deve concludere che si formi il composto 3 Cd SO, . K,50,. Com- 
posti di questo tipo con K,SO, finora, pare non siano stati preparati, e per 
questa circostanza si sarebbe desiderato anche da noi una conferma della 
sua formazione con un esame microscopico; ma la mancanza di mezzi per 
eseguirlo ce lo ha impedito. In ogni modo, per via termica la sua esi- 
stenza è indiscutibile. Come prova indiretta può servire l’esistenza di com- 
posti identici con Na, SO, e la considerazione che il rapporto tra i compo- 
nenti è poco diverso da quello della Langbeinite. 
I miscugli con 5°/ e 10° KsS0, non hanno presentati effetti termici 
molto regolari; ma questo si deve ad una loro parziale decomposizione du- 
rante il riscaldamento. 
